17i) 
W. Eitel, 
weiter entmischten Partien blendeten direkt durch die Fülle des 
diffus abgebeugten Lichtes. Es war nun hochinteressant, unter 
dem Ultramikroskoj) im Lauf einer Stunde etwa den Fortschritt der 
Entmischung an den zuerst geschilderten Stellen zu verfolgen. Es 
sah ganz so aus. als ob ein Hydrosol ausgeflockt werde. Immer 
dichter und dichter scharten sicli die Nebelteilchen, die Durch- 
sichtigkeit nahm ab, und gleichzeitig verschwand, soweit nach dem 
Augenschein in dem trüber werdenden Medium geurteilt werden 
konnte, die Doppelbrechung, was auf die Entspannung des Ganzen 
ein kennzeichnendes Licht wirft. Die Entmischung geht schließlich 
so weit, daß der Zerfall auch mikroskopisch durch eine eigenartige 
.. Pflasters-Struktur heterogener Bestandteile sichtbar wird, ja makro- 
skopisch durch Verlust des Oberflächenglanzes der vorher einheit- 
lichen Kristalle. Die ganze Erscheinung konnte im einzelnen photo- 
graphisch nicht festgehalten werden, weil sie zu rasch wechselte : 
bei anderen Schmelzen indesseu wiederholte sich der Vorgang im 
wesentlichen genau ebenso, und man hatte dann besser Gelegenheit, 
die einzelnen Phasen der Entmischung in ihrer Entwicklung zu 
beobachten. 
Bei zwei Schmelzen, die 2 f> % KCl mit 75 % Na CI bzw. 
25 ° 0 Na CI mit 75% KCl enthielten, war der Entmischungsvorgang 
der primär abgeschiedenen Mischkristalle bei derselben Abkühlungs- 
geschwindigkeit wie bei dem ersten Präparat mit 50 % KCl bereits 
etwas besser zu verfolgen ; die Fig. 4 und 5 zeigen z. B. je eine 
Stelle an den noch ziemlich homogenen Mischkristallen, in denen 
die Entmischung also gerade eingesetzt hatte. Dichte Nebelmassen 
erfüllen das Gesichtsfeld des Beleuchtungskegels, trotzdem diese 
Stelle immer noch durchscheinend war und noch schwache Spannungs- 
doppelbrechung zeigte. Auch diese Präparate waren in Bälde 
(1—2 Tagen) vollständig porzellanartig geworden und völlig ent- 
mischt. 
Bei zwei ganz analog wie die vorhergehenden behandelten 
Mischungen von 12.5 ° 0 KCl mit 87,5 ° n Na CI bzw. 12,5 % Na CI 
mit 87,5 % KCl 'fiel sofort auf. daß die schwach opalartig aus- 
sehenden Mischkristalle ultramikroskopisch bei weitem nicht mehr so 
intensive Nebelbildung zeigten als die oben geschilderten. Während 
bei jenen dichte Wolken das Gesichtsfeld erhellt hatten, sind nun 
die Entmischungen mehr streitig (s. Fig. 6 u. 7) oder an einzelnen 
Stellen sternhaufenartig angeordnet, obwohl auch hier immer noch 
die diffuse Aufhellung recht beträchtlich und auch deutliche Spannungs- 
doppelbrechung zu beobachten ist. Die fortschreitende Entmischung 
benötigt nun auch schon einige Tage, um den augenscheinlichen 
Endzustand der porzellanartigen Beschaffenheit in den Kristallen 
hervorzurufen. 
Noch schwächer wird die ultramikroskopische Entmischungs- 
Erscheinung bei den Mischungen mit 6,25 % KCl bzw. 6,25 ° 0 NaCl: 
